THE CAPABILITY TEST OF RICE HUSK ( Oryza sativa L ) AS ACTIVE CARBON FOR PHENOL ADSORPTION
Studi Pemanfaatan Sekam Padi ( Oryza Sativa L ) sebagai Karbon Aktif untuk Adsorpsi Fenol
M. F. J. D. P. Tanasale 1 , J. Latupeirissa 1 , Eltha Tuhalauruw 1
1 Chemistry Department, Faculty of Mathematics and Natural Sciences Pattimura University, Kampus Poka, Jl. Ir. M. Putuhena, Ambon 97134
*Corresponding author, e-mail: mtanasale@fmipa.unpatti.ac.id
Received:  October 2014 Published: January 2015

## ABSTRACT
The  utilization  study  of  active  carbon  from  rice  husk  as  adsorbent  has  been  done.  Active  carbon  is  gained through carbonization process where rice husk put into furnace on temperature 300 o C. for 1 hour, colded, and sieved by sieve 100 mesh. The next it is activated by KOH solution with a concentration of 50% for 5 hours. The characterization  used  X-ray  diffraction  (XRD)  for  both  carbons  before  and  after  activation.  And  determinated anidity  weigh,  calsinated  in  furnace  with  400 o C.  and  streamed  through  N 2 gas  for  2  hours.  Acidity  weight of 6.4873  x  10 -2 and  2.5467  x  10 -2 mol/g,  respectively.  Determination  of  phenol  adsorption  was  the  UV-Vis spectrophotometry. Adsorption phenol from active carbon was followed the Freundlich isotherm with maximum capacity 5.6964 x 10 -2 mg/g and n value is 0.2586 mg/g. The experimental data fitted well to the pseudo second- order kinetic model, which regretion value is 99.9 % and rate constant reaction ( k ) value is 0.74 g mg -1 menit -1 Phenol adsorption from active carbon rice husk the best is consentration 100 ppm with value 99.56 %.
Keywords : A ctive carbon, adsorption, phenol, rice husk.

## PENDAHULUAN
Sekam  padi  merupakan  hasil  penggilingan atau  penumpukan  gabah.  Sekam  padi  biasanya bertumpuk dan hanya menjadi bahan buangan di sekitar  penggilingan  padi.  Pemanfaatannya masih  sangat  terbatas,  hasil  pembakaran  sekam padi  biasanya  digunakan  sebagai  abu  gosok untuk membersihkan peralatan rumah tangga dan digunakan  untuk  mengeringkan  bata  pada tempat-tempat pembuatan genteng dan batu bata. Lapisan terluar dari sekam padi terkonsentrasi silika  yang  tinggi  dengan  tingkat  porositas  yang tinggi, ringan dan permukaan eksternal yang luas sehingga  sangat  bermanfaat  sebagai  adsorben (Prasetyo, 1996).
Karbon  aktif  adalah  padatan  berpori  yang mengandung  karbon,  yang  berikatan  secara kovalen  dan  bersifat  non  polar  serta  daya adsorpsinya  ditingkatkan  melalui  proses  aktivasi struktur  pori  karbon  aktif  berhubungan  dengan
luas  permukaan,  yaitu  semakin  kecil  pori-pori karbon  aktif,  maka semakin  besar  luas permukaan. Dengan demikian, kecepatan adsorpsinya semakin bertambah. Aktivasi karbon aktif  dapat  dilakukan  melalui  2  proses  yaitu aktivasi kimia dan fisika (Rini, 2005).
Karbon  aktif  mempunyai  daya  serap  yang baik,  sehingga  dapat  digunakan  sebagai  media penyerap  zat-zat  yang  tidak  diinginkan  maupun toksik, baik dalam air maupun gas. Salah satu zat toksik  yang  dapat  diserap  oleh  karbon  adalah fenol.  Adsorpsi  isoterm  fenol  merupakan  salah satu tes adsorpsi yang melengkapi informasi sifat adsorpsi  karbon  aktif  dalam  pengolahan  air. Fenol  merupakan  senyawa  organik  dengan rumus  C 6 H 5 OH  Senyawa  ini  berbau  khas  dan bersifat  racun  serta  korosif  terhadap  kulit. Apabila terminum dapat menimbulkan rasa sakit, merusak  pembuluh  darah  sehingga  timbul gangguan  pada  otak,  paru-paru,  ginjal,  dan limpa.  Fenol  terdapat  pada  limbah  yang
M. F. J. D. P. Tanasale, dkk / Ind. J. Chem. Res , 2015, 2, 223- 230
1
dihasilkan  oleh  industri  penyulingan  minyak, plastik,  farmasi,  cat,  dan  tekstil  (Petterson, 1975).
Dengan  memanfaatkan  karbon  aktif  dari sekam  padi  sebagai  adsorben  pada  proses adsorpsi, maka sangat diharapkan dapat mengatasi  masalah  pencemaran  lingkungan akibat  dari  penggunaan  fenol  pada  limbah industri.  Hal  inilah  yang  melatarbelakangi penulis  untuk  mengkaji  aspek  adsporpsi  isoterm untuk  penelitian  selanjutnya  dengan  judul penelitian:  “ Stu di  Pemanfaatan  Sekam  Padi (Oryza  sativa  l) sebagai  Karbon  Aktif  untuk Adsorpsi Fenol”.

## METODOLOGI
Bahan Bahan-bahan yang digunakan adalah: Sekam  padi,  akuades,  KOH  p.a  (E.merck),  gas nitrogen, HCl p.a (E.merck), fenol p.a (E.merck), 4-aminoantipirin (4-AAP) p.a (E.merck) , K 2 S 2 O 8 p.a (E.merck),  NH 3 ,  NaHCO 3 ,  H 3 BO 4 ,  kertas saring whatman No.42.
Alat Alat-alat yang digunakan adalah: Seperangkat  alat  gelas,  pipet  tetes,  pipet  volum, desikator,  ayakan  100  mesh,  neraca  analitik ohaus,  shaker  (SHA-C,  Constant  Temperature Oscillator), tanur, alat kalsinasi, spektrofotometer  UV-Vis  (Shimadzu  UV-1201), X-RD (Shimadzu XD - 3H).

## Prosedur Kerja

## Preparasi sampel
Sekam  padi  dicuci  dengan  air  untuk menghilangkan  kotoran,  kemudian  diarangkan dalam  tanur  pada  suhu  450 o C.  selama  1  jam, dikeluarkan  dan  didinginkan  pada  suhu  ruang. Selanjutnya  dihaluskan  dan  diayak  sampai menjadi bubuk (100 mesh), dilakukan karakterisasi  dengan  X-RD,  dan  selanjutnya disimpan  dalam  desikator  untuk  penelitian selanjutnya.

## Uji keasaman permukaan sebelum diaktivasi
Arang  yang  dihasikan  dari  sekam  padi, diambil  sebanyak  0,2  g dimasukkan  dalam wadah  dan  diletakan  dalam  desikator  yang  di dalamnya  dimasukkan  dalam wadah dan
diletakan  dalam  desikator  yang  di  dalamnya terdapat adsorbat ammonia (p.a).
Desikator ditutup selama 24 jam, kemudian dikeluarkan  dan  dibiarkan  selama  2  jam  pada tempat  terbuka  untuk  melepaskan  basa  yang teradsorpsi  fisik.  Bobot  karbon  yang  telah mengadsorpsi  basa  diukur  untuk    mendapatkan mol  basa  yang  teradsorbsi  pada  karbon  dengan rumus:
Berat teradsorbsi = pers. 1
Dimana: w 1 = Bobot kosong w 2 = Bobot wadah dan cuplikan w 3 = Bobot wadah dan cuplikan yang telah mengadsorpsi amonia
Bm = Berat molekul amonia

## Proses aktivasi karbon dari sekam padi
Sebelum  arang  diaktivasi,  dilakukan  tahap kalsinasi, yaitu 150 g arang diambil, dimasukkan ke  alat  kalsinasi  pada  suhu  400 o C  dan  dialiri dengan  gas  nitrogen  selama  1  jam.  Setelah proses  kalsinasi,  karbon  didinginkan  kemudian diaktivasi.  Sebanyak  50  g  bubuk  karbon dicampur  dengan  KOH  50%  sebanyak  100  mL ke dalam erlemeyer 250 mL dengan perbandingan KOH dalam larutan 1:2. Kemudian,  distirer  di  atas  pemanas hotplate dengan  kecepatan  10  rpm  dengan  perbandingan waktu 5 jam pada suhu kamar (sekitar 30 o C).

## Uji keasaman permukaan setelah diaktivasi
Karbon  aktif  yang  dihasilkan  dari  sekam pada, diambil sebanyak 0,2 g dimasukkan dalam wadah  dan  diletakan  dalam  desikator  yang  di dalamnya  terdapat  adsorbat  ammonia  (p.a). Desikator  ditutup  selama  24  jam,  kemudian dikeluarkan  dan  dibiarkan  selama  2  jam  pada tempat  terbuka  untuk  melepaskan  basa  yang teradsorpsi  fisik.  Berat  karbon  aktif  yang  telah mengadsorpsi  basa  diukur  untuk    mendapatkan mol  basa  yang  teradsorpsi  pada  karbon  aktif sesuai persamaan 1.
Pembuatan buffer 4-amino antipirin (4-AAP) Sebanyak  2,5  g  NaHCO 3 ,  2,5  g  H 3 BO 4 dan 4,5 g KOH berturut-turut dimasukkan dalam labu takar  100  mL  lalu  ditambahkan  0,2  g  4-AAP. Kemudian  ditambahkan  air  secukupnya  untuk
1
melarutkan semua bahan sampai larutan homogen,  lalu  ditambahkan  akuades  sampai tanda batas.
Penentuan konsentrasi setelah adsorpsi

## Pembuatan kurva standar
Pertama-tama  dibuat  larutan  standar  fenol 1000  ppm  dengan  menimbang  1  g  fenol  lalu dimasukkan  dalam  labu  takar  1  L,  kemudian ditambahkan  akudes  sampai  tanda  batas.  Dari larutan standar 1000 ppm dilakukan pengenceran menjadi  100  ppm  dengan  mengambil  100  mL larutan  standar  fenol  1000  ppm  dan  dimasukkan dalam  labu  takar  1  L  kemudian  ditambahkan akuades sampai tanda batas.
Dari  larutan  standar  fenol  100  ppm dilakukan  pengenceran  menjadi  konsentrasi  5 ppm  dengan  mengambil  5  mL  larutan  standar fenol 100 ppm dan dimasukkan dalam labu takar 100  mL  kemudian  ditambahkan  akuades  sampai tanda  batas.  Cara  yang  sama  dilakukan  untuk konsentrasi 10, 15, 20, dan 25 ppm. Sebanyak 5 mL  larutan  standar  fenol  5  ppm  ditambahkan  1 mL  buffer  4-AAP  dan  1  mL  larutan  K 2 S 2 O 8 2,5 %  selanjutnya  dikocok  dan  dibiarkan  selama  10 menit sampai terbentuk zat warna yang stabil dan diukur  absorbansinya  dengan  spektrofotometer UV-Vis  pada  panjang  gelombang  650  nm. Konsentrasi larutan standar fenol 10, 15, 20, dan 25 ppm ditentukan dengan cara yang sama.
Adsorpsi  fenol  oleh  karbon  aktif  dari  sekam padi
Sebanyak  5  buah  erlenmeyer  dimasukkan masing-masing  1,0  g  karbon  aktif,  kemudian pada  setiap  labu  erlenmeyer  ditambahkan  100 mL  larutan  fenol  dengan  konsentrasi  masing- masing : 25 ppm, 40 ppm, 50 ppm, 70 ppm, dan 100  ppm.  Setelah  itu,  kelima  larutan  tersebut dikocok  dan  didiamkan  selama  1  malam sehingga terjadi keseimbangan, kemudian masing-masing  larutan  disaring  dengan  kertas saring Whatman No.42 dan filtratnya ditentukan konsentrasi  fenol  setelah  diadsorpsi  dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis.

## Penentuan orde dan tetapan laju adsorpsi
Untuk  penentuan  orde  dan  tetapan  laju reaksi  dilihat  pada  konsentrasi fenol  dan  kadar karbon aktif yang mempunyai adsorpsi optimum yang diperoleh  Selanjutnya,  campuran fenol  dan
kadar  karbon  aktif  yang  mempunyai  adsorpsi optimum,  diambil  sebanyak  25  mL,  dimasukkan dalam  erlenmeyer  kemudian  ditambahkan  0,1  g karbon aktif. Setelah itu, di-shaker dengan waktu kontak 30, 60, 90, 120, dan 180 menit pada suhu 25 o C.  Larutan  yang  dihasilkan,  kemudian disaring  dengan  kertas  saring  Whatman  No.42. Konsentrasi larutan setelah diadsorpsi ditentukan dengan  menggunakan    Spektrofotometer  UV- Vis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Analisis difraksi sinar X arang hasil kalsinasi sekam padi
Analisis  difraksi  sinar  X  terhadap  arang dilakukan  dengan  menggunakan  alat  XRD  merk Shimadsu  XD-160  dengan  panjang  gelombang 1.54060  Å  menggunakan  radiasi  dari  tabung target Cu, tegangan 40.0 kV, arus 30.0 mA dan daerah pengamatan antara 5 – 90 derajat, selama 0.24 detik, dapat diperlihatkan pada Gambar 1.
Gambar 1. Difraktogram  XRD  arang  dari sekam padi sebelum aktivasi Berdasarkan  difraktogram  XRD  arang  yang diperlihatkan  pada  Gambar  1,  data  kristalitas untuk  sampel  arang  sebelum  aktivasi  meliputi pemisahan  interlayer  karbon  yaitu  berturut-turut untuk tiga peak utama yaitu 3.92 Å, 9.52 Å, dan 8.98  Å,  ketiga  peak  tersebut  berada  pada  daerah 2Ө  masing-masing  adalah  22.62º,  9.28º,  dan 9.84º.
Karbon  aktif  (KA)  mempunyai  puncak XRD  yang  menunjukkan  kerangka  karbon amorphous.  Pola-pola  XRD  untuk  karbon  aktif menunjukkan  bahwa  bahan  ini  mengandung karbon  yang  tersimpan  dalam  strukturnya. karbon  aktif  dan  mempunyai  puncak  difraksi kuat pada 2θ = 22,47º.
M. F. J. D. P. Tanasale, dkk / Ind. J. Chem. Res , 2015, 2, 223- 230
1

## Aktivasi Karbon Aktif
Pada  pembuatan  karbon  aktif,  tahapannya adalah  tahap  aktivasi  secara  kimia  dengan penambahan larutan KOH dengan konsentrasi 50 % selama 5 jam. Tahap aktivasi bertujuan untuk menghasilkan situs aktif dengan cara
memutuskan
ikatan hidrokarbon atau
mengoksidasi molekul-molekul permukaan sehingga  karbon  mengalami  perubahan  sifat, baik fisika maupun kimia, yaitu luas permukaannya bertambah besar dan berpengaruh terhadap  daya  adsorpsi.  Setelah  itu,  karbon  aktif tersebut  dikarakterisasi  dengan  menggunakan alat XRD dan hasilnya memiliki puncak melebar yang  menunjukan  bahwa  karbon  tersebut mempunyai  derajat  kekristalan  yang  rendah  dan sebaliknya  jika  intensitasnya  berubah  serta hilangnya  puncak  yang  melebar  menunjukan penambahan  KOH  mengakibatkan  perubahan kristalitas  adsorben,  yang  diperlihatkan  pada Gambar 2.

## Gambar 2. Difraktogram  XRD  karbon  dari sekam padi setelah aktivasi

## Penentuan Keasaman Padatan Karbon Aktif
Keasaman padatan dapat dinyatakan sebagai banyaknya  gugus-gugus  asam  yang  terdapat dalam  setiap  satuan  berat  sampel.  Pengukuran sampel  karbon    sebelum  dan  sesudah  aktivasi dilakukan  dengan  metode  gravimetri  yaitu adsorpsi uap amoniak. Keasaman sampel karbon sebanding  dengan  banyaknya  uap  amoniak  yang teradsorpsi  oleh  sampel  karbon,  di  mana pengukuran  dilakukan  dalam  keadaan  vakum sehingga  tidak  ada  basa  lain  dan  uap  air  yang berkompetisi dengan amoniak, dapat diperlihatkan pada Tabel 1.
Tabel 1. Perbandingan keasaman bobot teradsorpsi  karbon  sebelum  dan sesudah aktivasi

## Absorbansi  Fenol  Sesudah  Diadsorpsi  oleh Karbon Aktif dari Sekam Padi
Data  hasil  pengukuran  absorbansi  fenol sesudah  diadsorpsi  oleh  karbon  aktif  dari  sekam padi  yang  diukur  dengan  spektrofotometer  UV- Vis  pada  panjang  gelombang  650  nm  dapat dilihat pada Tabel 2.
Tabel 2.  Absorbansi  larutan  standar  fenol sesudah diadsorpsi oleh karbon aktif dari sekam padi
Berdasarkan  data  yang  diperoleh  pada penelitian  ini,  dapat  ditentukan  isoterm  adsorpsi yang diikuti oleh karbon aktif terhadap fenol dari sekam  padi.  Pengukuran  absorbansi  larutan standar fenol dari karbon aktif dapat dibuat kurva standar fenol (absorbansi vs konsentrasi).
Penentuan  fenol  secara spektrofotometer UV-Vis  menggunakan  pereaksi  warna  4-  amino antipirin.  Dengan memasukkan  nilai  absorbansi fenol  sesudah  penjerapan  maka  diperoleh  data, dengan hasil pengolahan data diperlihatkan pada Tabel 3.
M. F. J. D. P. Tanasale, dkk / Ind. J. Chem. Res , 2015, 2, 223- 230
1

## Tabel 3. Parameter-parameter  dari  isoterm
Langmuir dan isoterm Freundlich
Dengan  Co  adalah  konsentrasi  fenol sebelum penjerapan, Ce adalah konsentrasi fenol yang  yang  bebas  dalam  larutan,  Co  –  Ce  adalah konsentrasi fenol yang terjerap oleh karbon aktif, x/m adalah  jumlah  mol  fenol  yang  terjerap  oleh karbon aktif, dan Q adalah presentase penjerapan.
Sesuai  dengan  hasil  perhitungan  nilai  Q (presentase  penjerapan)  maka  dapat  dilihat persen  penjerapan  fenol  oleh  karbon  aktif  yang terbaik  adalah  pada  konsentrasi  100  ppm  yaitu sebesar  99,56  %  diperlihatkan  pada  Tabel  3. Adsorpsi  fenol  oleh  karbon  aktif  pernah dilakukan oleh Pertiwi dan Herumurti (2000).
Dari  hasil  tersebut  diperoleh  nilai  Q (presentase  penjerapan)  sebesar  98,49%  pada konsentrasi  fenol  200  ppm.  Penelitian  ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, disebabkan  karena  perbedaan  sampel  yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan karbon  aktif  dari  sabut  kelapa  sedangkan penelitian  ini  menggunakan  karbon  aktif  dari sekam  padi.  Jika  dilihat  dari  presentase penjerapan  maka  penelitian  ini  memiliki  nilai yang  lebih  tinggi.  Hal  ini  disebabkan  karena makin tinggi konsentrasi maka makin tinggi nilai Q.
Gambar 3. Kurva isoterm Langmuir
Gambar 4. Kurva isoterm Freundlich
Gambar  3  dan  Gambar  4  memperlihatkan bahwa  grafik  isoterm  Langmuir  memiliki  harga koefisien  korelasi  ( R 2 )  88,7  %  dan  isoterm Freundlich 98,3 %. Oleh karena itu isoterm yang lebih  sesuai  dipakai  untuk  perhitungan  kapasitas karbon  aktif  adalah  isoterm  Freundlich  yang lebih  linier  karena  memiliki  harga  koefisien korelasi  di  atas  95  %.  Dengan  demikian  dapat diasumsikan bahwa  karbon aktif yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah bersifat heterogen karena  menurut  Lynam, dkk, (1995),  isoterm adsorpsi Langmuir hanya dapat diterapkan untuk permukaan  adsorben  yang  bersifat  homogen sedangkan  isoterm  adsorpsi  Freundlich  hanya dapat  diterapkan  untuk  permukaan  adsorben yang  bersifat  heterogen.  Dengan  menggunakan persamaan  isoterm  Freundlich  pada  konsentrasi adsorpsi  fenol  yang  mempunyai  nilai  optimum dapat  dihitung  kapasitas  atau  kemampuan  jerap karbon aktif sebagai adsorben.
Berdasarkan  hasil  perhitungan  diperoleh nilai  gradient  grafik  (1 /n )  sebesar  3,867  yang menunjukkan indikator ketergantungan konsentrasi  dari  besar  energi  yang  berhubungan dengan  proses  adsorpsi  sehingga  nilai  n  = 0,2586.  Nilai n >1  mengindikasikan  baiknya penjerapan  fenol  oleh  karbon  aktif  (Zor,  2004).
Berdasarkan data diatas maka dapat diindikasikan  bahwa  adanya  perlakuan  karbon aktif memberikan nilai n yang berkurang. Hal ini diduga,  karena  permukaannya  yang  kecil  dan bersifat selektif sehingga pada campuran zat, ada beberapa komponen yang terserap oleh zat padat tertentu (Cheremisinoff dkk, 1978).
Pada  penelitian  ini  nilai  kapasitas  jerap maksimum  yang  diperoleh  sebesar  5,6964  x  10 2 mg/g.  Nilai K F menunjukkan  kapasitas  jerap, semakin  besar  nilai K F maka  semakin  besar
1
kapasitas  adsorben  menyerap  adsorbat  dan dibenarkan oleh penelitian ini yang menghasilkan  nilai K F sebesar  5,6964  x  10 2 mg/g.
Penentuan  Orde  Reaksi  dan  Tetapan  Laju Adsorpsi
Dalam  menentukan  orde  dan  tetapan  laju adsorpsi digunakan konsentrasi fenol dan karbon aktif  yang  mempunyai  adsorpsi  maksimum sesuai dengan hasil yang diperoleh pada Tabel 2 yaitu  pada  konsentrasi  100  ppm.  Selanjutnya dilakukan  pengukuran  dengan  variasi  waktu mulai dari 30 menit sampai 180 menit pada suhu 25 o C dengan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Absorbansi larutan fenol yang teradsorpsi oleh karbon aktif dengan konsentrasi 100 ppm (suhu 25 o C).
Model kinetika adsorpsi Lagergren orde satu- semu
Model  kinetika  adsorpsi  Lagergren  orde satu-semu  fenol  oleh  karbon  aktif  dari  sekam padi  pada  konsentrasi  100  ppm  dengan  nilai parameter-parameter yang digunakan pada Tabel 5.
Dengan  menggunakan  data  pada  Tabel  5 maka  dapat  dibuat  kurva t vs ln  (X e -X) untuk model  kinetika  adsorpsi  Lagergren  orde  satu semu seperti terlihat pada Gambar 5.
Nilai  koefisien  korelasi  ( R 2 )  yang  diperoleh dari  kurva  pada  Gambar  6.  sebesar  0,8  %  yang berarti  bahwa  kinetika  adsorpsi  fenol  oleh kerbon aktif dari sekam padi dengan konsentrasi 100  ppm  tidak  mengikuti  model  kinetika adsorpsi  Lagergren  orde  satu-semu  karena  nilai koefisien  korelasinya  di  bawah  95  %.  Pada sistem  adsorpsi  fenol  oleh  karbon  aktif  sekam padi pada konsentrasi 100 ppm untuk suhu 25 o C ,  nilai X e yang  diperoleh  adalah  50  mg  g -1 yang menghasilkan  persamaan  garis  lurus  ln  (X e – X) = -0,000x-2,788 dengan R 2 = 0,8 %.

## Model kinetika adsorpsi Lagergren orde dua- semu
Pengolahan  data  hasil  penjerapan  model kinetika adsorpsi Lagergren orde dua-semu fenol oleh  karbon  aktif  pada  konsentrasi  100  ppm dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 7.
Dengan  menggunakan  data  pada  Tabel  6 maka  dapat  dibuat  kurva t vs t/x untuk  model kinetika  adsorpsi  Lagergren  orde  dua-semu seperti terlihat pada Gambar 7.
Nilai  koefisien  korelasi  ( R 2 )  yang  diperoleh dari  kurva  pada  Gambar  7  sebesar  99,9  % menunjukkan  bahwa  model  kinetika  adsorpsi fenol  oleh  karbon  aktif  pada  konsentrasi  100 ppm mengikuti model adsorpsi Lagergren orde dua-semu  dengan  X e =  50  mg  g -1 dan k 2,ads = 0,74  g  mg -1 menit -1 .  Hasil  penelitian  ini  sama dengan yang dilakukan oleh Rooy (2007) bahwa kinetika adsorpsi fenol mengikuti model kinetika adsorpsi orde dua.
Tabel 5. Parameter-parameter  model  kinetika  adsorpsi  Lagergren  orde  satu  semu fenol  oleh  karbon  aktif  dari  Sekam  Padi  dengan  konsentrasi  100  ppm    dan nilai Xe yang dicoba = 50 mg g -1 pada suhu 25 o C.
M. F. J. D. P. Tanasale, dkk / Ind. J. Chem. Res , 2015, 2, 223- 230
1
Gambar 6. Kurva kinetika adsorpsi Lagergren orde satu- semu dengan Xe yang dicoba = 50 mg g -1 .
Berdasarkan  tahapan  mekanisme  adsorpsi yang  dikemukakan  oleh  Allen dkk, (1997)  maka dari  hasil  penjerapan  yang  diperoleh  dapat diprediksikan  bahwa  proses  adsorpsi  fenol  oleh
karbon  aktif  mengikuti  mekanisme  adsorpsi difusi  dalam  partikel  di  mana  melibatkan kekuatan ikatan kovalen melalui pertukaran elektron antara adsorben dengan adsorbat. Tabel 6. Parameter-parameter model kinetika adsorpsi Lagergren orde dua- semu fenol  oleh  karbon  aktif  dari  sekam  padi  dengan  konsentrasi  100  ppm dan nilai Xe yang dicoba = 50 mg g -1 pada suhu 25 o C
Gambar 7. Kurva kinetika adsorpsi Lagergren orde dua – semu pada suhu 25 o C

## KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan :
1. Karbon  aktif  dari  sekam  padi  memiliki kemampuan mengadsorpsi fenol yang terbaik  pada  konsentrasi  100  ppm  yaitu sebesar 99,56 %.
2. Model  isoterm  adsorpsi  fenol  oleh  karbon aktif  dari  sekam  padi  mengikuti  Isoterm Freundlich dengan kapasitas jerap maksimum  ( K F )  sebesar  5,6964  x10 2 mg/g dan nilai n sebesar 0,2586 mg/g.
3. Data  eksperimen  adsorpsi  fenol  oleh  karbon aktif  dari  sekam  padi  mengikuti  model kinetika  Lagergren  Orde  dua-sermu  dengan konstanta laju reaksi ( k 2,ads ) sebesar 0,74 mg - 1 menit -1 dan parameter kinetika adsorpsinya ( X e ) sebesar 50 mg g -1 .

## DAFTAR PUSTAKA
Allen,  S,J.,  Whitten,  L.J,  Murray,  M.,  Duggan, O.,  &  Brown,  P.  1997.  The  Adsorption  of Pollutants  by  Peat,  Lignite  and  Actived Chars. J.Chem  Tech.  Biotechnol ,  68,  442-
452. Cheremisinoff.,Morresi, 1978. Carbon adsorption  in  :  Carbon  Adsorption  Hand
Book. Ann Arbor Science.
Lynam,  M.  M.,  Kilduff,  J.  E.,  Weber,  W.  J.  Jr, 1995,  Adsorption  of  p-nitrophenol  from Dilute  Aquadeous  Solution ,  J.  Chem  Edu , 72:80-84 Pertiwi.  D.  dan  Herumurti.  W,  2002.  The capability  Tes  of  Coconut  Coir  as  Active Carbon for Phenol Removal , J urusan Teknik Lingkungan ,  Fakultas  Teknik  Sipil  dan Perencanaan,  Institute  Teknologi  Sepuluh November, Surabaya. J. Chem. 1-12. Petterson,  J.  W.  1975. Waste  Water  Treatment Technology. Michingan : Ann Arbor Science. Prasetyo,  1975. Bertanam  Padi  Tanpa  Olahan Tanah, Penerbit Penebar Swadaya, Jakarta. Rini,  P.  dan  Sutapa.  J.  P.  G.,  2005, Mutu Arang Aktif  dari  Limbah  Kayu  Mahoni  sebagai Bahan  Penjernih  Air ,  Fakultas  Kehutanan UGM, Yogyakarta.
Rooy, D. R, 2007. Studi Kinetika Adsorpsi Fenol pada  Kitosan .  Skripsi. Jurusan  Kimia, Fakultas  MIPA,  Universitas  Pattimura. Ambon.
Zor,  S.  2004.  Investigation  of  the  Adsorption  of
Anionic  Surfacftans  of  Different  pH  Values by Means of Active Carbon and the Kinetics of Adsorption. J. Serh . Chem. Soc , 69 : 25 – 32.